SÉANCE DU 27 JANVIER 1902. 287 



» 4° Les produits préparés ainsi contiennent de 2 à i5 pour 100 d'alu- 

 minium libre; 



» 5° Tous les culots compris entre les proportions donnant théorique- 

 ment FeAl et Fe"'Al tombent rapidement en poussière. Ce fait a déjà été 

 observé par M. Roberts-Aiisten, qui a fait remarquer que cela est dû à une 

 transformation allotro|)ique et non à une oxydation ('). Tous ces culots 

 contiennent des cristaux tétraédriques que l'on peut aisément isoler à la 

 main, ou mieux en prenant la poudre provenant des culots et en la passant 

 sur un tamis. Ces cristaux correspondent h la formule Fe^ AP. Ce composé 

 semble correspondre au maximum de la courbe de fusibilité; 



» 6° Tous les culots obtenus dans les expériences comprises entre les 

 proportions correspondant à FeAP et FeAP donnent de magnifiques cris- 

 taux prismatiques dont la longueur atteint souvent 6'^'" à B*^"". 



» Ces cristaux peuvent être aisément séparés de la masse. Ils corres- 

 pondent à la formule FeAP. 



» J'ai étudié également par la même méthode les alliages aluminium- 

 manganèse. Je rappellerai que Wœhler et Michel préparèrent une com- 

 binaison correspondant à la formule MnAP. 



» Je suis parti de Mn^O' aussi pur que possible et d'aluminium dil de 

 thermite. 



» Les conclusions de ces recherches sont les suivantes : 



)> 1° La limite d'inflammation correspond au mélange avec lequel on 

 obtiendrait en théorie le composé MnAI'. En chauffant au préalable la 

 matière, on peut reculer la limite d'inflammation jusqu'à MnAl"; mais 

 on n'obtient aucune partie métallique nette; 



» 2° Dans toutes ces expériences, il se produit des pertes énormes, qui 

 ont lieu sous forme de protoxyde de manganèse; 



» 3° I^orsque l'on fait réagir l'aluminium sur l'oxyde manganique sui- 

 vant les proportions correspondant à MnAP, on n'obtient qu'une masse de 

 corindon, clans laquelle se trouvent répartis des rognons métalliques, fort 

 rares d'ailleurs; quelques-uns de ces rognons atteignent cependant un 

 certain volume; ils contiennent alors des cristaux filiformes très nets dont 

 quelques-uns, qui ont pu être séparés de la masse, correspondent à la for- 

 mule MnAP; 



» 4° Les culots donnés par les proportions théoriques correspondant 

 à MnAP etMnAP ne paraissent subir aucune altération à l'air; ils semblent 



(') J'ai déjà signalé un fait analogue pour certains alliages alumlniuni-niolybdène. 

 C. R., 1902, 1" Semestre. (T. CXXXIV, N» 4.) 3l 



